129 



ses Minerals arseniksaures Kupferoxyd , kohlensaurer Kalk und Was- 

 ser seyen, ohne eine merkliche Spur von Phosphorsäure oder Salz- 

 säure, begann ich die quantitative Analyse. 



15 Gran wurden in einem Platintiegel anfangs gelinde, dann 

 Stärker bis zum anfangenden Glühen des Tiegels erhitzt und verloren 

 2,62 = 17,A6 pct. Wasser. 



Davon wurden 12 Gran als feines Pulver zerrieben in einem Ge- 

 menge von kaustischem und kohlensauenn Ammonium digerirt und 

 80 das arseniksaure Kupferoxyd aufgelöst. Nach zweimaligem Abgies- 

 sen der Flüssigkeit wurde das zugesetzte Ammonium nicht mehr ge- 

 färbt und der Rückstand hatte eine gelblichweisse Farbe angenom- 

 men. Er wurde auf ein Filtrum gebracht, getrocknet, gelinde ge- 

 glüht und gewogen. Sein Gewicht betrug 1,985 = 13,06 pct. des 

 wasserhaltigen Minerals. Es war kohlensaurer Kalk mit einer Spur 

 von Kupferoxyd. 



In die ammoniakalische Auflösung, welche das arseniksaure Kup- 

 feroxyd enthielt , wurde ein hinreichender Strom von Schwefelwasser- 

 stoffgas geleitet und die Flüssigkeit, welche den Schwefelarsenik auf- 

 gelöst enthielt, nach einiger Zeit von dem Präcipitat des Schwefelkup- 

 fers abgegossen. Nachdem dieser Präcipitat ausgewaschen war, wurde 

 er mit Königswasser behandelt und aus der Auflösung das Kupferoxyd 

 kochend durch kaustisches Kali präcipitirt. Es wog nach dem Glühen 

 6,38 = 43,88 pct. für das wasserhaltige Mineral. Durch den Verlust 

 ergab sich die Menge der Arseniksäure. 



Das Resultat der Analyse ist also: 



Sauerstoffgehalt : 



Arseniksäure 25,01 — 8,678 



Kupferoxyd 43,88 — 8,852 



Wasser 17,46 — 15,528 



Kohlensaurer Kalk 13,f)5 



100,00 



17 



